TCVN8048-1:2009

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8048-1:2009 (ISO 3130 : 1975) về Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 1: Xác định độ ẩm cho các phép thử cơ lý TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8048-1 ÷ 16 : 2009 GỖ - PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ Wood - Physical and mechanical methods of test Lời nói đầu TCVN 8048-1 : 2009 thay thế TCVN 358-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8048-2 : 2009 thay thế TCVN 362-70 và S ử a đổi 1:1986. TCVN 8048-3 : 2009 thay thế TCVN 365-70 v à Sửa đổi 1:1986. TCVN 8048-4 : 2009 thay thế TCVN 370-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8048-5 : 2009 thay thế TCVN 363-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8048-6 : 2009 v à TCVN 8048-7 : 2009 thay thế TCVN 364-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8048-8 : 2009 thay th ế TCVN 367-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8048- 10 : 2009 thay thế TCVN 366-70 v à Sửa đổi 1:1986. TCVN 8048-11 : 2009 và TCVN 8048-12 : 2009 thay thế TCVN 369-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8048-13 : 2009 và TCVN 8048-14 : 2009 thay thế TCVN 361-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8048-15 : 2009 và TCVN 8048-16 : 2009 thay thế TCVN 360-70 và Sửa đổi 1:1986 TCVN 8048-1 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3130 : 1975. TCVN 8048-2 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3131 : 1975. TCVN 8048-3 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3133 : 1975. TCVN 8048 - 4 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3349 : 1975. TCVN 8048-5 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3132 : 1975. TCVN 8048-6 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3345 : 1975. TCVN 8048-7 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3346 : 1975. TCVN 8048-8 : 2009 hoàn to à n tương đương với ISO 3347 : 1976. TCVN 8048-9 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 8905 : 1988. TCVN 8048-10 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3348 : 1975. TCVN 8048-11 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3351 : 1975. TCVN 8048-12 : 2009 hoàn toàn tương đương v ớ i ISO 3350 : 1975. TCVN 8048-13 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 4469 : 1981. TCVN 8048-14 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 4858 : 1982. TCVN 8048-15 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 4859 : 1982. TCVN 8048 - 16 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 4860 : 1982. TCVN 8048-1 ÷ 16 : 2009 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89/SC1 V á n gỗ nh â n tạo biên soạn, Tổng cục Tiêu chu ẩ n Đo lường Ch ấ t lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 8048-1 : 2009 GỖ - PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ - PHẦN 1: XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM CHO CÁC PHÉP THỬ CƠ LÝ Wood - Physical and mechanical methods of test - Part 1: Determination of moisture content f or physical and mechanical tests 1. Phạm vi áp dụng Ti ê u chuẩn này qu y định phương pháp xác định độ ẩm của gỗ cho các phép thử cơ lý. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp d ụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công b ố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì á p dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8044 : 2009 (ISO 3129 : 1975) Gỗ - Phương pháp lấy mẫu và yêu cầu chung đối với các phép thử cơ lý. 3. Nguyên tắc Cân và xác định khối lượng hao hụt của mẫu thử khi làm khô đến khối lượng không đổi. T í nh khối lượng hao hụt theo phần trăm khối lượng của mẫu thử sau khi làm khô. 4. Thiết bị, dụng cụ 4.1. Cân, chính xác đến 0,01 g (hoặc 0,001 g đối với phép thử trong 6.5). 4.2. Thiết bị làm khô g ỗ đ ế n trạng thái khô tuyệt đối (khô kiệt). 4.3. Bình có cổ thủy tinh nhám và nút đậy , hoặc dụng cụ khác, để đảm bảo giữ độ ẩ m trong mẫu thử. 4.4. Bình hút ẩ m, c ó chứa chất hút ẩ m để làm khô không khí hoàn toàn. 5. Chuẩn bị mẫu thử 5.1. Mẫu thử để xác định độ ẩ m phải được chuẩn bị từ vật liệu được lựa chọn theo TCVN 8044 (ISO 3129), và tốt nhất có hình lăng trụ đứng với kích thước cạnh mặt cắt ngang 20 mm và chiều dài dọc theo thớ (25 ± 5) mm. Sau khi chu ẩ n bị, các mẫu thử phải được ổn định theo 4.6 của TCVN 8044 (ISO 3129), và bảo quản trong điều kiện độ ẩ m của mẫu thử không thay đổi. 5.2. Độ ẩm được xác định trên mẫu thử đ ã thực hiện từ phép thử khác hoặc trên m ẫ u cắt từ mẫu thử. Hình dạng, kích thước và phương pháp lấy mẫu từ mẫu thử cũng như số lượng tối thiểu các mẫu thử để xác định độ ẩm trung b ì nh của mẫu thử theo TCVN 8044 (ISO 3129). 6. Cách tiến hành 6.1. Cân mẫu thử chính xác đến 0,5 % khối lượng ở điều kiện khô tuyệt đối. 6.2. L à m khô m ẫ u thử từ từ đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ (103 ± 2) ° C . Khối lượng không đổi được coi là đạt được nếu lượng hao hụt khối lượng giữa hai lần c â n liên tiếp thực hiện trong khoảng thời gian 6 h bằng nhau hoặc không nh ỏ hơn 0,5 % khối lượng mẫu thử. 6.3. M ẫ u thử của các miếng gỗ có chứa các chất hữu cơ dễ bay hơi (nhựa, nhựa cây...) vượt quá sai số của phép xác định về số lượng ph ả i được làm khô chân không. 6.4. Sau khi làm nguội mẫu thử trong bình hút ẩm, nhanh chóng cân mẫu thử để tr á nh tăng độ ẩm vượt qu á 0,1 %. Độ chính xác của phép cân phải ít nhất 0,5 % khối lượng của mẫu thử. 6.5. Nếu cần (loại phép thử đặc biệt) xác định độ ẩ m chính xác đến 0,1 %, làm khô mẫu thử trong b ì nh định mức theo 6.2. Xác định khối lượng của các b ì nh định mức có chứa mẫu thử, chính xác đến 0,005 g. 7. T í nh toán và biểu th ị k ế t quả 7.1. Độ ẩ m của mỗi mẫu thử, W , tính b ằ ng % kh ố i lượng, ch í nh xác đ ế n 1 %, theo công thức: trong đó, m 1 là khối lượng c ủ a mẫu thử trước khi làm khô kiệt, t í nh bằng g; m 2 là khối lượng c ủ a mẫu thử sau khi làm khô kiệt, tính b ằ ng g. 7.2. Độ ẩm c ủ a mẫu có sử dụng bình 4.3, tính chính xác đến 0,1 %, theo công thức: trong đó, m 0 là khối lượng của bình, t í nh bằng g; m 1 là khối lượng của b ì nh và mẫu thử trước khi làm khô kiệt, tính bằng g; m 2 là khối lượng c ủ a bình và mẫu th ử sau khi làm khô kiệt, tính bằng g. 7.3. Kết quả là giá trị trung bình số học của các kết quả nhận được đ ố i với các mẫu th ử riêng lẻ. 8. Báo cáo thử nghiệm Báo c á o thử nghiệm phải í t nhất bao gồm các thông tin sau: a) Viện dẫn tiêu chuẩn này; b) Các chi tiết liên quan đến lấy mẫu; c) Các chi tiết theo Điều 8 của TCVN 8044 (ISO 3129); d) Các kết quả thử được tính theo Điều 7 và các giá trị thống k ê ; e) Ngày thử nghiệm; f) Tên tổ chức tiến hành thử nghiệm.